A R (i 



A R G 



)'ésini(e de la variété qu'on a nommée Ménilite. Sa cou- 

 leur est le blanc [jrisâlre ; elle est opaque, tendre, très- 

 happante à la langue, presque infusible; on ne peut la 

 ramollir qu'au feu de porcelaine. Si on la plonge dans 

 l'Acide nitrique, elle y fait une légère effervescence. Sa 

 cassure est schistoïde, mais elle est douce et onctueuse 

 an toucher', ce qui la distingue des Schistes argileux 

 proprement dits. Elle se délite en feuilles, lorsqu'on 

 l'expose alternativement à l'humidité et à la sécheresse; 

 elle se délaie dans l'Eau, et fait une pâte tenace : sa 

 pesanteur spécifique est 2,080 d'après Klaproth. C'est à 

 tort qu'on avait placé cette var. parmi les Schistes à 

 polir. La différence est frappante. Analyse par Klai)roth: 

 Silice, 65,50; Alumine, 7; Magnésie, 1,50; Chaux, 1,25; 

 Fer oxydé, 2,50: Manganèse oxydé, 0,75; Eau. 19,25; 

 perte, 2,25. 



A. KAOLIN. Feldspath décomposé, II. Les Chinois et 

 les Japonais donnent le nom de Kaolin à l'Argile dont 

 ils font usage pour la fabrication de leurs porcelaines 

 qui, malgré la perfection à laquelle les fabriques de 

 l'Europe, et notamment celles de France, sont parve- 

 nues, ne continuent pas moins à être recherchées par 

 les amateurs. L'Argile à porcelaine provient de la dé- 

 composition des roches feldspathiques, et principale- 

 ment du Granité graphique, du Pegmalite et de l'Eu- 

 l'ite. Elle est infusible et durcit au feu. Il y a des Kaolins 

 qui sont maigres au toucher, et font difficilement pâte 

 avec l'eau; tels sont ceux de France qu'on emploie à 

 St.-Yriex-la-Perche près de Limoges ; aux environs d'A- 

 lençon ; à Maupertuis et à Chauvigny, près de Bayonne; 

 à Cherbourg; à St. -Bonnet, département de la Loire; à 

 Niederschaefrolsheim, département du Bas-Rhin, etc., 

 et au Schneberg, en Saxe. Quelques autres sont doux 

 et onctueux au toucher, et font une pâte liante avec 

 l'eau. Tels sont les Kaolins du Japon, de la Chine et de 

 l'Angleterre, ainsi que ceux qu'on exploite, près de 

 Schio, dans le pays vénitien. Ces derniers proviennent 

 d'une décomposition d'Eurite. L'Argile à porcelaine de 

 Saxe a donné par l'analyse, suivant Rose -. Silice, 52; 

 Alumine, 47; Fer, O.ôô ; perte, 4,67. 



.A. LiTnoMARGE. Mocllc de pierre. On trouve la Li- 

 thomarge en masse ou disséminée; sa cassure est ter- 

 reuse, à grain fin, mate, quelquefois faiblement lui- 

 sante. Il y en a presque de toutes les couleurs. Elle est 

 opaque, hai)pante, tantôt friable, tantôt endurcie ; cette 

 dernière var. a la consistance du savon; elle est onc- 

 tueuse au toucher, et devient luisante sous les doigts. 

 Ce n'est qu'à un très-fort degré de chaleur qu'on peut 

 la fondre, alors elle se boursoufîle en un verre spon- 

 gieux. Il y a des Litliomarges qui sont phosphorescentes 

 par le frottement, telles sont celles que Trébra a trou- 

 vées au Hartz. Analyse par Klaproth : Silice, 32; Alu- 

 mine, 20,5; Fer oxydé, 21; Soude muriatée, 1,5; Eau, 

 17; perte, 2. On trouve cette Argile à Ehrenfriedersdorf, 

 Rochlilz, Altenberg, et à Penig en Saxe, en veines parmi 

 les mines d'Étain, dans le Gneiss. A Planitz,elle est stra- 

 tifiée parmi les couches de Houille; elle est vulgairement 

 connue sous le nom de Terre miraculeuse de Saxe; à 

 Zellerfeld, au Ilai tz, elle est dans les fissures de la 

 Grauwacke; à Walkenried, elle accompagne une mine 

 de Manganèse avec du Fer oligiste rouge; à Zoblitz. en 



Bohème, elle traverse la Serpentine; enfin, elle entre, 

 comme partie constituante, dans la Roche à Topaze. Il 

 s'en trouve en France et à Massac en Bavière, à Luzchitz 

 en Bohème, en Norwège et en Transylvanie. La var. 

 dite Terre de Sinope vient de l'ancien royaume du 

 Pont, aujourd'hui Anatolie. 



A. MARBRÉE. F. A. CAICARIFÈRE. 

 A. MARNE. F. A. CALCARIFÈRE. 



A. MARTIALE VERTE. Talc zographiquc, H.; Terre 

 de Férone. Substance terreuse, dont la belle couleur 

 verte est due à une combinaison particulière du Fer 

 dont elle renferme jusqu'à 43 pour 100, d'après une 

 analyse de Vauquelin. Brignoli de BrunnhofF, profes- 

 seur à Modène. a publié en 1819 un Mémoire très-inté- 

 ressant sur la Terre verte de Vérone, dont nous ex- 

 trayons les indications suivantes; la plupart des miné- 

 ralogisles paraissent ne pas connaître le gisement de 

 cette substance. — C'est sur la pente orientale du mont 

 Baldo, situé à l'est des frontières véronaises et tyrolien- 

 nes, et particulièrement dans la vallée de Tredespin, 

 que l'on trouve celte Terre, tantôt en veines et tantôt 

 en rognons, dans une Roche amygdalaire. Celle-ci est 

 dure, quelquefois compacte, basaltiforme, quelquefois 

 en boules; mais le plus souvent, elle est cellulaire, à 

 cellules tantôt vides et tantôt remplies de noyaux de 

 Chaux carbonatée, de Quartz agathe grossier et de 

 Terre verte. On trouve de temps en temps des rognons 

 de cette dernière substance d'un très-grand volume. 

 Tel est celui qui fut extrait en 1812, et qui pesait envi- 

 ron 500 kilogrammes. La couleur de la Roche est le gris 

 de lin, passant au gris de plomb et au gris-verdâtre. Le 

 Calcaire compacte, enlrem.élé de Quartz agathe pyro- 

 marque, la recouvre. On ignore quelle est la Roche qui 

 lui sert de support. La Terre de Vérone est employée 

 dans la peinture à fresque et à l'huile. 



A. MijRiATiFÈRE. Elle Contient du Sel gemme, et n'est 

 autre chose qu'une Argile mélangée de ce sel. 



A.ocREi'SE JAUNE. Terre jaune. La couleur de cette 

 Argile est le jaune plus ou moins foncé; sa cassure est 

 mate et terreuse. Elle est opaque, tendre, et devient 

 rouge à l'aide de la chaleur; elle est conductrice du 

 fluide électrique aussi bien que la variété suivante, et ac- 

 quiert, par l'action du feu, le magnétisme polaire, ce qui 

 est dû à la présence du Ferqu'on y trouve dans des pro- 

 portions très-variées : pesanteur spécifique 2,240, d'a- 

 près Breithaupt. On a analysé quelques variétés d'Ocre 

 jaune de France; on en a retiré : Silice, 79; Alumine, 3; 

 Chaux, 4 ; Fer oxydé, 11 ; perte, 1. La Terre jaune, dont 

 les Allemands ont fait une espèce minéralogique parti- 

 culière, vient de Wehraw dans la Lusace supérieure, 

 où elle est associée à l'Argile commune et au Fer argi- 

 leux. On en trouve à Sienne en Italie, à Strigau et à 

 Leignitz en Silésie, en Danemarck, en Norwège, en Sly- 

 rie, en Autriche et au Bengale. Elle est très-abondante 

 en France, à Vierzon dans le Berry ; elle y est en couche 

 sous un banc de Grès, et renferme du Fergéodlque. La 

 même position géognostique a lieu pour les Ocres rou- 

 ges de Taunay en Brie, de Bilry, département de la 

 IS'ièvre, de Maragne près de Bourges, et de Saint-Pour- 

 rain près d'Auxerre. Les couches qui accompagnent 

 cette Terre à Bitry, sont, en commençant par l'infé- 



